— 168 — 
Im Holz der Lärche bildet sich ähnlich wie bei den Kiefern, aber im 
Gegensatz zum Tannen- und Fichtenholz, ein umfangreicher, mehr oder weniger 
rotbraun gefärbter Kern aus, welcher sich namentlich an den im Hochgebirge 
erwachsenen Bäumen ((,, Stein- Lärchen“ in den bayerischen Alpen) durch tief rot- 
braune Färbung und wegen der ausserordentlich starken Verdickung der Zell- 
wände durch ein so hohes spezifisches Gewicht auszeichnet, dass das Lärchen- 
holz an Güte die erste Stelle unter unsern Nadelhölzern einnimmt. Das Trag- 
vermögen der frischen Zellwandsubstanz beläuft sich nach Schellenberg') auf 
15,234 kg pro 1 qmm, ungefähr auf dieselbe Grösse, wie bei der Fichte. Das 
spezifische Gewicht des Holzes im ganzen beträgt im frischen Zustand 0,574 bis 
1,144, durchschnittlich 0,818, im lufttrockenen Zustand 0,400—0,779, durchschnitt- 
lich 0,600; bei keiner Holzart tritt die Gewichtszunahme während der Kernholz- 
bildung gleich scharf und deutlich hervor: sie kann bis auf 10°/o der Substanz 
und höher steigen. In den Hochgebirgslagen scheint dieser Verkernungsprozess 
weit energischer zu sein, als in der Ebene: eine 100jährige Lärche aus einer 
Hochlage "Tirols von über 1000 m zeigte eine Zunahme des spez. Gewichtes im 
Kernholz gegenüber dem Splint um 50"o (25). Durch L. Tetmajer?’) wurde 
die mittlere Zugfestigkeit des Holzes auf 896 kg pro 1 gem, die mittlere Druck- 
festigkeit auf 342 kg pro 1 gem, die mittlere Biegungsfestigkeit auf 534 kg pro 
1 gem festgestellt. Von ausserordentlicher Güte ist das Kernholz der Äste, 
dessen spezifisches Trockengewicht in einem Fall 0,822 gegenüber von 0,426 
beim Splintholz betrug. Im Stamme sinkt das spezifische Trockengewicht sowohl 
des Splintes wie des Kernes von unten nach oben bedeutend und gleichmässig, 
z. B. bei einem 70jährigen Baume 
von 0,548 im Splint, 0,594 im Kern, 0,572 im ganzen Holz bei 1,5 m Höhe 
auf 0,494 ” ” 0,508 ” ” 0,492 ” ” ” ” 27,5 » ” 
Sehr geringwertig ist das Wurzelholz, dessen spez. Trockengewicht nach 
R. Hartig (25), dem auch die übrigen vorstehenden Angaben entnommen sind, 
in einem Falle 0,432 im Kern, 0,348 im Splint betrug. 
Die Lärche ist in demselben Sinn, wie die Kiefer, ein sog. Fettbaum, da 
die Markstrahlen des Holzes während des Winters fettes Öl als Reservestoff ent- 
halten.°) Wenn S. Simon‘) gefunden hat, dass der prozentische Anteil der Mark- 
strahlen am ganzen Holz ein wenig grösser ist, als bei der Fichte — im Stamm 
bei 1 m Höhe durchschnittlich 7,15°/o für a 5 ‚31°/o für Fichte — so möchte 
doch bezüglich der hieraus gezogenen Schlüsse auf einen Zusammenhang zwischen 
dem Volumen der Markstrahlen und der Dauer der Assimilationstätigkeit der 
Blätter um so mehr Vorsicht geboten sein, als .die Feststellung des Volumens 
des Markstrahlparenchyms bei der Fichte nicht genau erfolgen kann. 
Die Wasserleitung im Holzkörper fällt dem Splintholze zu, dessen Wasser- 
gehalt in einem bestimmten Fall (bei einem 70jährigen Baum) 60,6°%/0 gegen 34,6°/o 
im ganzen Holz und 19,1°/ im Kernholz betrug; in den Monaten Juni und Juli 
zur Zeit der lebhaftesten Transpiration erwies sich das Holz am wasserreichsten, 
im April und Oktober am wasserärmsten. Entsprechend dem Anteil des Splintes 
am ganzen Holzkörper wächst der Wassergehalt im Baume von unten nach 
oben (25). 
Die Jahresringe treten in dem Holze, welches in seinem anatomischen Bau 
mit dem der Fichte fast vollständig übereinstimmt, besonders deutlich hervor, 
weil die Herbstholzschicht nach beiden Seiten sehr scharf abgegrenzt ist. Be- 
') Jahrbücher für wissenschaftl. Botanik. Bd. 29, 1896, S. 242. 
?:) Methoden und Resultate der Prüfung der schweiz. Bauhölzer. 2. Aufl. Zürich 1896. 
» A, Fischer in Jahrb. f. wissensch. Botanik. Bd. 22, 1891, S. 73. 
*) Berichte der deutschen Botan. Gesellsch. Bd. 20, 1902, S. 229. 
